Zur Lichtbrechung des Goldes, Silbers, Kupfers und Platins. 37 



bei Kupfer (3 Prismen) für rotes Licht in zwei Fällen, für 

 weisses Licht in drei Fällen nach lauter negativen Ablenkungen, für 

 blaues Licht in einem Falle nach einer positiven, in einem anderen 

 nach einer negativen Ablenkung n^ = 0*45, n,, zzz 0'95, für weisses 

 Licht n = 0"65, 



bei Platin aus drei Prismen und lauter positiven Ablenkungen 

 nr> = V16, W(., ^1'44, n für Weiss r64. 



Demgemäss wäre die durchschnittliche Lichtgeschwindigkeit im 

 Silber fast viermal, im Gold fast zweimal so gross und im Kupfer 

 etwa l'^/^mal grösser als im luftleeren Räume. 



Seine Untersuchungen führte Ku^dt, wie er auch eingehend 

 schildert, sehr gewissenhaft aus. Zu einer weiteren Kontrolle glühte 

 er mehrere angewandte Metallprismen, bis er aus denselben Prismen 

 von Oxiden des Eisens, Nickels, Wismuths und Kupfers erhielt, das 

 Silber von drei untersuchten Silberprismen wandelte er durch Jodieren 

 direkt in Jodsilber um und mass auch die Ablenkung des Lichtes 

 in diesen neu entstandenen Prismen. Als Brechungsexponenten berech- 

 nete er nun aus seinen Beobachtungen^) für Jodsilber (3 Prismen) 

 2'16 — 246, für Kupferoxyd (l Prisma) 2*84, für Eisenoxyd (2 Prismen) 

 2"11 — 2'12. Diese letzteren Zahlen sind von anderen, an besseren 

 Präparaten und von anderen Forschern erhaltenen durchschnittlichen 

 Werten verhältnismässig nicht allzuviel entfernt, denn Wernicke erhielt 

 für AgJ bei Jodyrit 2" 182, bei künstl. Jodsilber 2*202, bei Cuprit 

 (CugO) 2'705, bei Hämatit erh. Michel Lévy u. A. Lacroix 1-90. Darnach 

 würde es scheinen, dass auch die von Kundt für die Metalle selbst, 

 also auch für Gold, Silber, Kupfer und Platin berechneten Licht- 

 brechungsexponenten von den entsprechenden wahren Werten verhältnis- 

 mässig nur wenig abweichen dürften. 



Auch aus der Berechnung der Beobachtung zweier interferierenden 

 Strahlenbündel nach ihrem teilweise durch die Luft, teilweise durch 

 durchsichtige MetallMättchen erfolgten Durchgange (mit Hilfe eines 

 Glasplattenkompensators) schloss Quincke zuerst/^) dass im Silber, 

 welches mit blauer oder violetter Farbe durchsichtig ist, ferner in 

 dem mit brauner oder blaugrüner Farbe durchsichtigen Gold die Ge- 

 schwindigkeit des Lichtes grösser als in der Luft anzunehmen wäre, 

 dass aber im Silber, welches mit gelber oder grauer Farbe durch- 

 sichtig ist und in manchen „Varietäten" von Gold und Goldblatt sich 



*) Ibidem pag. 484. 



^) G. Quincke : üeber die optischen Eigenschaften der Metalle. Pogg. Ann. 

 119, 1863, pag. 368—388, vergl. 129, 1866, pag. 183. 



1* 



